l328 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



que fail prévoir la combe (ie fusibilité Cu^Mg, CuMg el CuMg'. Quant à la zone infé- 

 rieure tle couleur rouge, si nettement séparée du reste du culot, elle doit être consti- 

 tuée par du cuivie sensiblenienl pur, qui s'est solidifié brusquement au contact du 

 magnésium froid, au moment de son introduction. 



» En attaquant fortement la surface polie d'un culot contenant 90 pour 100 de 

 cuivre et 10 de magnésium par de l'acide nitrique à 10 pour 100, et polissant ensuite 

 graduellement, on voit se détacher sur un fond noir de très belles arborescences 

 constituées par la combinaison Cu'Mg. L'examen d'un culot contenant 82,1 pour 100 

 de cuivre a montré une structure cellulaire après simple polissage; l'attaque à l'acide 

 picrique, à l'acide clilorhydrique n'a fait qu'exalter la couleur rouge du cuivre. 



» Le culot 40 Cu — 60 Mg, par simple polissage en bas-relief, présente une belle 

 cristallisation, formée par des cristaux orientés dans toutes les directions et noyés au 



r2 



milieu d'un eutectique abondant; ces cristaux, constituent la combinaison CuMg^ 



)) Par suite de l'exlrême fragilité des culots contenant de 5o à 70 pour 100 de 

 cuivre, je n'ai pu les polir pour en faire l'examen micrograpliique dans le but d'ob- 

 tenir la combinaison CuMg. 



» Combinaison.^ définies. — Si l'on veut isoler les combinaisons définies formées 

 par le cuivre et Je magnésium, on doit employer des solutions acides extrêmement 

 diluées; autrement il y a dissolution complète du métal. L'action des réactifs doit être 

 prolongée au moins pendant plusieurs jours; elle peut êli'e continuée plus longtemps 

 sans aucun inconvénient : la composition des cristaux obtenus après un contact de 

 plusieurs semaines diffère extrêmement peu de celle des cristaux obtenus après 

 quelques jours. Pourcliacunc des trois combinaisons définies prévues parla fusibilité 

 et la métallographie, j'ai employé des solutions d'acide clilorhydrique; les essais faits 

 avec l'acide nitrique et le chlorhydrate d'ammoniaque ont échoué. 



» L'analvse des cristaux obtenus dans chaque cas était conduite de la manière sui- 

 vante : dissolution dans l'acide nitrique étendu, dosage du cuivre par électrolyse, 

 dosage du magnésium à l'état de magnésie par évaporation de la solution débarrassée 

 de cuivre et calcination du nitrate de magnésie. 



» i" CuMg^. — La composition centésimale théorique de cet alliage correspond à 

 56,5 de cuivre et 43,5 de magnésium. 



» Le meilleur procédé permettant d'isoler la combinaison CuMg'' consiste à traiter 

 à froid le culot métallique 5oCu — 5o Mg par l'acide chlorhydrique à 5 pour 1000. 

 Les résultats obtenus sont très concordants. 



Cu 5G,i 56,8 56,1 



Mg 43,9 43,3 44,0 



)) 9.° CuMg. — La composition centésimale théorique de cet alliage correspond à 

 y2,2 de cuivre et 27,8 de magnésium. 



» Pour obtenir celte combinaison définie, il suffit de traiter à froid le culot métal- 

 lique 70 Cu — 3o Mg par l'acide chlorhydrique à i pour looo. Il se dépose une poudre 

 cristalline qui donne à l'analyse 72,0 pour 100 de cuivre; après plusieurs semaines de 

 contact avec le réactif, on trouve 71,6 de cuivre, et après plus d'un mois, 73,8. 



» 3° CuMg. — La composition centésimale théorique de cet alliage correspond à 

 83,8 de cuivre et 16,2 de magnésium. 



